普通ボイラー溶接⼠試験（平成15年1⽉〜平成15年6⽉実施分）

問１ （ボイラーの構造及びボイラー⽤材料に関する知識）
各種ボイラーの種類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）丸ボイラーは、直径の⼤きな胴を主体として、その内部に炉筒、⽕室、煙管などを設けたものである。
（２）外だき式横煙管ボイラーは、ボイラー胴を⽔平に置き、内部に多数の煙管を設け、胴の下側を燃焼室としたものである。
（３）⽴て煙管ボイラーは、ボイラーの胴を直⽴させ、内部に⽴て平炉筒を設っけて燃焼室とし、燃焼室には多数の横管を配列して伝熱⾯積の増加を図ているボイラーである。
（４）炉筒煙管ボイラーは、胴内に炉筒と煙管群との両⽅を設けた内だき式のボイラーである。
（５）貫流ボイラーは、⻑い管系で構成され、給⽔ポンプによって圧⼊された式ボイラー⽔がボイラー管内を移動する間に加熱され蒸気となって出る形のボイラーである。

問２ 平形炉筒に⽐べた波形炉筒の特徴として､誤っているものは次のうちどれか｡（１）外圧に対して強度が⼩さい。
（２）熱による伸縮に対し弾⼒性に富んでいる。
（３）制作費が⾼い。
（４）内外⾯の清掃がやや困難である。
（５）同径、同⻑の場合、伝熱⾯積が⼤きい。

問３

応⼒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）引張応⼒は､外⼒が引張りの⼒として作⽤したときに⽣ずる応⼒である｡（２）降状点とは、材料が外⼒で破壊されたときの応⼒をいう。
（３）材料に外⼒が加わったとき、材料の中に⽣ずる抵抗⼒を応⼒という。
（４）曲げ応⼒は､外⼒が曲げの⼒として作⽤をしたときに⽣ずる応⼒である｡（５）応⼒は、N/mm２{kgf/mm２}で表す。

問４

ボイラー⽤鋼材に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）鋼板は、⼀般にＪＩＳ規格の⼀般構造⽤圧延鋼板（ＳＳ材）が使⽤される。
（２）鋼管は、ＪＩＳ規格のボイラ・熱交換器⽤炭素鋼鋼管（ＳＴＢ材）が使⽤される。
（３）鍛鋼（ＳＦ材）は、フランジ、その他の材料として使⽤されるが、溶接で取り付けるものは、炭素含有量を０.５％以下としなければならない。
（４）鋳鋼（ＳＣ材）は、構造が複雑なものを鋳物としたいときに使⽤され、その性質は鋼板と⼤差なく溶接性もよい。
（５）鋳鉄（ＦＣ材）は、⼀般に附属品の材料として使⽤され炭素含有量が０.２から０.３％で溶接性はよい。
問５

炭素鋼の熱処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）焼ならしとは､鋼材を焼⼊れ温度から空気中で静かに冷やすことをいう｡（２）焼なましとは、鋼材を６００℃以上に加熱して、これを⼀定時間保持した後徐冷することをいう。
（３）焼なましは、鋼材の軟化、内部応⼒を除去するために⾏う。
（４）焼きもどしとは、焼⼊れ状態では硬く、もろいので、これを７００℃以下に再加熱したのち、油冷⼜は空冷することをいう。
（５）焼⼊れとは､鋼材を９００℃以上の温度に加熱して空冷することをいう｡
問６ （ボイラーの⼯作及び修繕⽅法に関する知識）
次の⽂中の（ちどれか。

）内に⼊れる⽤語として、正しいものは(１)〜(５)のう「溶接は著しい（（１）せ ん 断（２）引 張 り）応⼒が⽣ずる部分を避けなければならない。」

（３）曲げ（４）ね じ り（５）圧 縮問７

溶接継⼿の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）胴の内径が７５０㎜以下の周継⼿（板厚が１６㎜を超えるもの及び両側溶接ができるものを除く。）は突合せ⽚側溶接を⾏うことができる。
（２）裏当⾦を⽤いて⼗分な溶込みが得られる⽅式の突合せ⽚側溶接は、胴の⻑⼿継⼿でも⾏うことができる。
（３）重ね溶接の重ね部は、原則として外気に通ずる空気抜き⽳を設けなければならない。
（４）板の厚さが１６㎜以下の胴の周継⼿は、重ね溶接とすることができる。
（５）両側全厚すみ⾁重ね溶接を⾏う場合には、板の重ね部を板の厚さ（板の厚さが異なるときは、薄い⽅の板の厚さ）の４倍（その値が２５㎜未満のときは２５㎜）以上としなければならない。
問８ボイラーの各種ステーの溶接による取付けに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）棒ステーの溶接の⾜は、１０㎜以上とすること。
（２）棒ステーの⽕炎に触れる端は、１０㎜以上１５㎜以下とすること。
（３）ガセットステーの鏡板との取付けは、全周にわたってＴ継⼿の完全溶込み溶接（Ｋ形溶接⼜はレ形溶接）とすること。
（４）管ステーの溶接の⾜は、４㎜以上とすること。
（５）管ステーは、溶接を⾏う前に軽くころ広げを⾏うこと。
問９ 次の⽂中の（のうちどれか。

）内に⼊れる数値として、正しいものは(１)〜(５)「内圧を受ける胴の真円度は、計算内径の１％、その値が（えるときは（）㎜を超えないこと。」）㎜を超

（１）１０（２）１５（３）１８（４）２０（５）２５問１０ボイラーの切り継ぎ溶接法により修繕を⾏うときの注意事項として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）継ぎ板は、切り取り部と同材質、同板厚のものを⽤意する。
（２）各層のビードを継ぐ箇所は、⼀箇所に重ならないようにする。
（３）成形を必要とする継ぎ板は、開先加⼯を⾏った後に成形加⼯する。
（４）切り抜く部分には、⾓を設けないようにする。
（５）胴の切取線は、なるべく⻑⼿⽅向にする。

問１１ （溶接施⾏⽅法の概要に関する知識）
各種溶接法とこれに関連する⽤語との組合せとして、誤っているものはどれか。
溶接法⽤語（１）プラズマアーク溶接法

ピンチ効果（２）ミグ溶接法

電極ワイヤー（３）マグ溶接法（４）サブマージアーク溶接法（５）ティグ溶接法

アルゴンガス
粒状フラックス
タングステン電極

問１２か。

アークの性質に関する記述として、誤っているものは次のうちどれ（１）鉄アークの場合の熱源は、約６，０００℃といわれている。
（２）直流より交流の⽅がアークの安定維持が困難である。
（３）アークによる熱の分布状態は、アークの⼤きさに関係して変わってくるものであるが、⼀般に直流においては陽極（＋）側の６０〜７０％、陰極（－）側に２５〜３０％の発熱があるものと考えられている。
（４）溶接アークは低電圧⾼電流特性をもち、直流ではアークの⻑さとアーク電圧とはほぼ逆⽐例する。

（５）アーク流には、電流の磁気作⽤によって動揺する傾向があるが、これを磁気吹きという。
問１３

溶接⽤語とその説明との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
（１）クレータ …… 溶接中アーク熱のため溶融部分が池のようになっている

ところ（２）のど厚 ……… 継ぎ⼿のルートからすみ⾁溶接の⽌端までの距離（３）スパッタ …… アーク溶接、ガス溶接などにおいて、溶接中に⾶散するスラグ及び⾦属粒（４）余盛 ………… ⺟材の溶けた部分の最頂点と溶接する⾯の表⾯との距
離（５）ビード ……… 溶接継⼿に沿って⾏う１回の溶接操作
問１４

予熱及び後熱の効果に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）溶接⾦属及び熱影響部の硬化を防⽌する。
（２）溶接部に発⽣する割れを防⽌する。
（３）溶接⾦属及び熱影響部の切⽋きじん性を向上させる。
（４）溶接による変形を防⽌する。
（５）残留応⼒を増⼤させる。
問１５ 溶接⽋陥などの⽤語を説明する図として､誤っているものは次のうちどれか｡

問１６

裏波溶接法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）裏側から溶接できないものを、表側からきれいなビートができるようにする溶接法である。
（２）第１層をイナートガスアーク溶接（ＴＩＧ）を⽤いることがある。
（３）⼀般には第２層⽬からは、被覆アーク溶接棒で盛り上げる。
（４）低⽔素系の溶接棒等を使⽤し､表側から裏波をきれいに出す⽅法である｡（５）裏当て⾦を取付けて⾏う溶接法である。

問１７
溶接部の実形と、それに対応する記号表⽰との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

［実形］［記号表⽰］

問１８ 溶接構造物の溶接順序を考える時の注意事項として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）溶接がしやすい溶接⼿順とする。
（２）ひずみがでない溶接⼿順とする。
（３）内部応⼒が少ない溶接⼿順とする。
（４）ひずみが⼩さいところから溶接を始める。
（５）できる限り対称的な溶接⼿順とする。

問１９

サブマージアーク溶接において、溶接電圧がビード断⾯形状に及ぼす影響として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）電圧が低いほど溶込みは浅い。
（２）電圧が低すぎると下部のふくれたいわゆるなし形ビードとなる。
（３）電圧が低いほど、ビード幅はせまく盛りあがった形になる。
（４）電圧が⾼すぎるとビート表⾯は平滑できれいであるが、溶込み不良をきたしたり、ビードによって発⽣する応⼒により割れが⽣じることがある。
（５）電圧が⾼い場合には、偏平な幅広いビードとなる。
問２０

仮付けの際の注意事項に関する次のＡからＥまでの記述について、誤っているものの組合せは(１)〜(５)のうちどれか。
Ａできる限り⼩さく仮付けする。⼀般に間隔は３００㎜程度とし、⻑さは約２０〜５０㎜とする。
Ｂ 仮付け溶接は、対称的にならないようにする。
Ｃ 仮付けには、組⽴て⽤具の適当なものを使⽤する。
Ｄ 仮付けは、その上を本溶接するが削り取るので、本溶接ほどよい溶接でなくても溶接部の品質に影響することはない。
Ｅ 仮付け溶接に使⽤する溶接棒は、本溶接に⽤いるものより太いものを使⽤し、アークが発⽣している時間を短くする。
（１） Ａ， Ｄ， Ｅ
（２） Ｂ， Ｄ， Ｅ
（３） Ｃ， Ｄ， Ｅ
（４） Ａ， Ｂ， Ｅ
（５） Ｂ， Ｃ， Ｄ

問２１ （溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識）
ボイラー圧⼒容器⽤鋼板の溶接に主として使⽤される軟鋼⽤被覆アーク溶
接棒は、次のうちどれか。
（１）イルミナイト系（２）ライムチタニア系（３）⾼セルロース系（４）⾼酸化チタン系（５）鉄粉酸化チタン系

問２２ 被覆アーク溶接棒の被覆剤の効果として､誤っているものは次のうちどれか｡（１）中性⼜は還元性の雰囲気をつくり、⼤気中の酸素や窒素の侵⼊を防ぎ、溶滴及び溶融池を保護する。
（２）溶接⾦属に希望の合⾦元素［クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）］などを添加して所要の機械的性質等を与える。
（３）溶融点の⾼いスラグをつくり、溶融⾦属を⼗分に覆うとともに、その凝固及び冷却を早める。
（４）アークの発⽣、安定及び保持を容易にする。
（５）溶接⾦属及びスラグの流動性を調整し、不純物を除きやすくする。
問２３ 被覆剤によって分類した溶接棒の特徴として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）イルミナイト系の溶接棒は、我が国で発明され発達したもので、全姿勢で溶接ができる。
（２）⾼セルロース系の溶接棒は、スラグの量は少ないが⽐較的割れ感受性が⾼い。
（３）⾼酸化チタン系の溶接棒は、溶込みは浅いがビード外観が美しく作業性がよい。
（４）低⽔素系の溶接棒は、溶接⾦属中の⽔素が最も少ないので、割れ感受性の⾼い材料の溶接に適している。

（５）鉄粉酸化鉄系の溶接棒は、スラグの剥離性は悪いが全姿勢の溶接に適している。

問２４

溶込みをよくするための措置として、正しいものは次のうちどれか。
（１）できる限り太い溶接棒を使⽤する。
（２）溶接速度を材料に適したものとする。
（３）アークをできる限り⻑くする。
（４）溶接電流をできる限り低くする。
（５）開先をできる限り⼩さくする。

問２５

溶接部の割れの防⽌対策として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）応⼒の集中を避けるように取付法、施⾏法等に注意する。
（２）開先間隙が過⼤にならないようにする。
（３）溶接部の⼊熱量が適正になるよう考慮する。
（４）溶接部の冷却速度を早くする。
（５）溶接⾦属の急冷を防ぐようにする。

問２６

アンダカットの防⽌対策として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）溶接電流を強くする。
（２）ウィービングの幅は、開先の幅より少な⽬にして、両端に注意する。
（３）ウィービングの速度を速すぎないようにする。
（４）最終層のみ⾼酸化チタン系の棒を使⽤する。
（５）アーク⻑を⻑すぎないようにする。
問２７ （溶接部の検査の⽅法に関する知識）
放射線透過試験によって発⾒することが困難な⽋陥は、次のうちどれか。
（１）溶込み不良（２）割れ（３）ラミネーション（４）スラグの巻込み（５）ブローホール

問２８

溶接部の検査⽅法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）破⾯試験とは、溶接部の内部を破断し、破⾯について組織や硬さ等を調べる試験である。
（２）γ線透過試験は、溶接部内部に存在する⽋陥の検出に⽤いられる。
（３）溶接割れ試験には、低温割れ、⾼温割れ等についての試験⽅法が定められている。
（４）硬さ試験には、ブリネル硬さ試験機、ビッカース硬さ試験機及びロック
ウェル硬さ試験機が通常⽤いられる。
（５）⾦属組織試験には、顕微鏡によって組織を⾒る⽅法と溶接断⾯について腐⾷等をさせ、⾁眼で組織を ⾒る⽅法がある。

問２９

⾦属組織を調べる試験法として、次のＡからＦまでの試験で正しいものの組合せは、(１)〜(５)のうちどれか。
Ａ破⾯試験

ＢＣ

化学分析試験
シャルピー試験

ＤＥ

マクロ試験
疲労試験

Ｆ

ミクロ試験

（１） Ａ，Ｂ（２） Ｃ，Ｄ（３） Ｅ，Ｆ（４） Ｄ，Ｆ（５） Ａ，Ｄ
問３０ （溶接機器の取扱⽅法に関する知識）
アーク溶接機に必要な条件として、誤っているものは、次のうちどれか。
（１）アークの発⽣保持が容易なこと。
（２）効率が良く、かつ、交流溶接機では⼒率がよいこと。
（３）短絡したとき、流れる電流があまり⼤きくならないこと。
（４）溶接中、アーク⻑の変化に応じて溶接電流が適当に変動すること。
（５）構造が堅ろうであって、特に絶縁が完全で湿気や⾼温度によく耐えること。

問３１か。

交流アーク溶接機の形式として、誤っているものは次のうちどれ（１）可変鉄⼼形（２）可動線輪形（３）可飽和リアクトル形（４）タップ切換形（５）整流器形
問３２交流溶接機を使⽤する場合の留意事項として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）なるべく⼆次無負荷電圧の低い溶接機を使⽤すること。
（２）⾼所で作業を⾏うときは、漏電しゃ断装置を使⽤すること。
（３）溶接機の外箱はアースを取ること。
（４）作業を⾏わないときは、必ず電源を切つておくこと。
（５）溶接機関係の配線、絶縁が完全であることを確かめること。
問３３ （溶接作業の安全に関する知識）
酸素⽋乏症の防⽌対策として、誤っているものは、次のうちどれか。
（１）監視⼈をおくこと。
（２）酸素⽋乏危険作業の従事者は「特別教育」を受けた者であること。
（３）空気呼吸器、安全帯等を点検し使⽤すること。
（４）避難⽤具を準備すること。
（５）作業を⾏う場所の空気中の酸素濃度が１６％以上に保たれるよう換気すること。

問３４

交流アーク溶接機に対する電撃防⽌措置として、誤っているものはどれか。
（１）溶接作業では、乾いた⼿袋、作業⾐を着⽤する。
（２）ホルダーはＪＩＳ規格に適合したものを使⽤する。
（３）ボイラー胴内作業で溶接機を使⽤する場合は、⾃動電撃防⽌装置を⽤いる。
（４）作業を中⽌する場合は、ホルダーは⾦属製の強度の強い台の上に置く。
（５）狭い場所での作業は単独で⾏わない。

問３５

アーク溶接作業等に伴う健康障害等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）通⾵が悪い場所でのイナートガスアーク溶接作業においては、酸素⽋乏を起こす危険がある。
（２）溶接棒の被覆剤から有害なヒュームやガスが発散する。
（３）アーク溶接の際、強烈な可視光線とともに紫外線と⾚外線とが放射されるが、このうち紫外線は有害で電気性眼炎の原因となるが⾚外線は無害である。
（４）⻑期間アーク溶接の作業に従事しているとじん肺になることがある。
（５）放射線検査に⽤いられるＸ線及びγ線は、被爆した⼈に⾎液障害その他の障害を起こすことがある。
問３６ （関係法令）

ボイラー（⼩型ボイラーを除く。）⼜は第⼀種圧⼒容器（⼩型圧⼒容器を除く。）の溶接業務を⾏う溶接作業者の資格に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
（１）溶接部の厚さが３０㎜のボイラーの胴にフランジを取り付ける溶接は、特別ボイラー溶接⼠免許を有する者でなければならない。

（２）厚さ２７㎜のボイラーの胴の周継⼿の溶接は、特別ボイラー溶接⼠免許を有する者でなければならない。
（３）ボイラーに⽣じた⽋陥を溶接修理する場合は、その深さにかかわらず、ボイラー溶接⼠免許を有しない者に⾏わせることができる。
（４）厚さ１９㎜の合⾦鋼製第⼀種圧⼒容器の⻑⼿継⼿の溶接は、普通ボイラー溶接⼠が⾏うことができない。

（５）⾃動溶接機を⽤いて厚さ３０㎜のボイラー胴の⻑⼿継⼿の溶接を⾏うとい。

きは、溶接作業者はボイラー溶接⼠免許を有する者でなければならな

問３７ ボイラーの溶接作業で、法令により普通ボイラー溶接⼠が⾏うことができな
い作業は次のうちどれか。
（１）厚さが２０㎜の胴の溶接（２）厚さが５０㎜のフランジを胴に取り付ける溶接（３）厚さが１２㎜の鏡板を厚さが１０㎜の胴に取り付けるための突合せ溶接（４）鋳鉄製ボイラーに取り付けられた厚さ１０㎜の炭素鋼製主蒸気管の継⼿の溶接（５）厚さが３０㎜の鏡板の突合せ両側溶接
問３８ボイラー（移動式ボイラー及び組⽴式ボイラーを除く。）の各種検査とそれを⾏う者との組合せとして、誤っているものは(１)〜(５)のうちどれか。
（１）構造検査所轄都道府県労働局⻑

（２）溶接検査（３）落成検査所轄都道府県労働局⻑
所轄労働基準監督署⻑

（４）使⽤再開検査（５）使⽤検査都道府県労働局⻑
都道府県労働局⻑

問３９

ボイラー（⼩型ボイラを除く。）の次の部分を変更するにあたって、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署⻑に提出する必要のないものはどれか。
（１）⽔管ボイラーの⽔管を取り替える場合（２）横煙管式ボイラーの管ステーを取り替える場合（３）燃焼装置を油燃焼からガス燃焼に変更する場合（４）⽔管ボイラーの管寄せを取り替える場合（５）鋳鉄製ボイラーの据付基礎を変更する場合
問４０

次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）外圧を受ける胴の強め輪の取付けは、断続溶接によって⾏うことができる。
（２）ボイラーの胴、管寄せ、管等の周継⼿の溶接部の溶接後熱処理は、局部加熱の⽅法によって⾏うことができる。

（３）ガスによって切断した⾯を溶接する場合には、その切断した⾯を良くなならし、かつ、溶けかす、その他の有害な付着物を取り除かなければならい。

（４）胴、鏡板等の溶接は、原則として下向溶接で⾏わなければならない。
（５）板厚１６㎜の溶接部に対する試験板について⾏わなければならない機械
試験の種類は、引張試験、裏曲げ試験及び側曲げ試験である。

（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。